stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
عملیات حرارتی
عملیات حرارتی فولادهای زنگ‌نزن

همچنین ببینید: فولاد زنگ‌نزن و انواع فولادهای زنگ‌نزن
عملیات حرارتی فولادهای زنگ‌نزن > فولاد زنگ‌نزن مارتنزیتی

میکروساختار این فولادها در هنگام فروش در بازار معمولاً به صورت کاربید (carbide) پخش شده در فریت (Ferrite) می‌باشد. به همین دلیل قبل از استفاده، برای مثال برای ساخت لوازم آشپزخانه، باید کوئنچ شده و برگشت داده (Tempering) شود. برای ساخت یک ساختار کاملاً مارتنزیتی، فولاد ابتدا باید تا محدوده دمای فاز آستنیت خالص (Austenite)، بالای دمای نقطه تبدیل AC3، در حدود ۹۰۰ درجه سلسیوس، بسته به درصد کروم آن، گرم شود. زمان نگهداری در دمای آستنیتی کردن بستگی به ضخامت فلز دارد و باید آنقدر در این دما نگه داشته شود تا همه کاربید کروم‌ها تبدیل به محلول شوند. برای اثربخشی خوب، خنک کاری آن تا رسیدن به دمای محیط باید در زیر یک دقیقه انجام شود. برای ورق‌های نازک، باد طبیعی یا فن کافی است درحالی‌که برای ورق‌های ضخیم‌تر از ۵ میلی‌متر باید از کوئنچ کردن در آب یا روغن استفاده گردد. اگر پس از این فرایند باز هم کاربید کروم مشاهده شود یا دمای مربوطه کم بوده‌است یا زمان نگهداری آن.
در گریدهای با درصد کربن بالا، خنک کردن تا دمای محیط به‌طور کامل اثربخش نبوده و باید تا دماهای کرایوژنیک منفی ۸۰ درجه سلسیوس خنک کاری شود. شوک حرارتی ایجاد شده ممکن است باعث القای تردی در فلز شود. برای بازگرداندن خاصیت چکش خواری و چقرمگی باید عملیات تنش زدایی که گرم کردن به مدت چند ساعت در دمای ۱۵۰ تا ۳۰۰ درجه سیلسیوس است، انجام شود. خیلی مهم است که از دماهای ۴۰۰–۶۰۰ درجه سلسیوس خودداری شود چرا که در این دماها رسوب کاربید کروم اتفاق می‌افتد که باعث ایجاد فضاهای خالی از کروم شده و می‌تواند منجر به خوردگی در مرز بین دانه‌ها شود.
عملیات حرارتی فولادهای زنگ‌نزن > فولاد زنگ‌نزن فریتی

در متالورژی همه فولادهای فریتی یکسان نیستند چرا که بعضی در تمام دماها فریتی باقی می‌مانند ولی بعضی از گریدها که شبه-فریتی نیز خوانده می‌شوند در دماهای بالا تا ۳۰٪ آستنیت تشکیل می‌دهند که در هنگام خنک کاری به مارتنزیت تبدیل می‌شود.
گریدهای با بیش از ۲۵٪ کروم در دماهای ۵۰۰–۸۰۰ درجه سلسیوس مستعد شکل‌گیری فاز سیگمای غنی از کروم هستند. می‌توان این فاز را با گرم کردن تا دماهای ۱۰۰۰ درجه سلسیوس به مدت نیم ساعت و سپس خنک کاری سریع دوباره به محلول بازگرداند.
عملیات حرارتی فولادهای زنگ‌نزن > فولاد زنگ‌نزن آستنیتی > بازپخت محلول

هدف از بازپخت محلول (Solution Annealing) به‌دست آوردن یک ساختار آستنیتی همگن است. بازپخت در دمای ۱۰۰۰ تا ۱۱۵۰ درجه سلسیوس، بسته به گرید، و با زمان نگهداری ۱ الی ۳ دقیقه به ازای هر میلی‌متر ضخامت، و خنک کاری سریع با آب یا هوا انجام می‌شود.
عملیات حرارتی فولادهای زنگ‌نزن > فولاد زنگ‌نزن آستنیتی > عملیات «ضد-فریت»، Anti-Ferrite

مقدار مشخصی از دلتا فریت (Delta Ferrite) دما-بالا می‌تواند در فولادهای زنگ نزن آستنیتی باقی بماند. این فاز معمولاً چندان خطرناک نیست، اما می‌تواند به دلیل شکل‌گیری فاز سیگما در دماهای ۵۵۰ تا ۹۰۰ درجه سلسیوس باعث تردی شود. می‌توان این فریت باقی مانده را با نگهداری در دمای ۱۱۵۰ درجه سلسیوس به مدت ۳۶ ساعت، و خنک کاری آهسته در کوره تا ۱۰۵۰ درجه سلسیوس و سپس خنک کاری سریع تا دمای اتاق از بین برد.
عملیات حرارتی فولادهای زنگ‌نزن > فولاد زنگ‌نزن آستنیتی > عملیات حذف تنش

دو نوع عملیات حذف تنش می‌توان انجام داد:
نگهداری طولانی (۱۰ الی ۲۰ دقیقه به ازای هر میلی‌متر ضخامت) در دمایی بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ درجه سلسیوس، و خنک کاری آهسته آن. مزیت این عملیات این است که هیچ فاز جدیدی شکل نمی‌گیرد.
برای گریدهایی که مستعد خوردگی بین دانه ای نیستند، نگهداری کوتاه مدت (تقریباً ۳ دقیقه به ازای هر میلی‌متر ضخامت) در دمای تقریباً ۸۵۰ درجه سلسیوس.
عملیات حرارتی فولادهای زنگ‌نزن > فولاد زنگ نزن دوپلکس > بازپخت محلول

در فولادهای دوپلکس آستنیتی-فریتی هدف عملیات «بازپخت محلول» معمولاً رسیدن به درصد ۵۰٪ آستنیت ۵۰٪ فریت در دمای اتاق، و عدم وجود فازهای بین-فلزی (Intermetallic) یا ذرات رسوب می‌باشد. خیلی مهم است که از رسوب بین فلزی در هنگام خنک کاری جلوگیری شود، چرا که فریت در فولادهای دوپلکس می‌تواند دچار تردی ۴۷۵ درجه سلسیوس شود. زمان نگهداری در دماهای ۷۰۰ تا ۹۵۰ درجه سلسیوس باید تا حد ممکن کوتاه باشد تا خطر شکل‌گیری فاز سیگما به حداقل برسد. در گریدهای حاوی مولیبدن محدوده خطر تا ۱۰۵۰ درجه سلسیوس ادامه می‌یابد. دمای بازپخت در گریدهای فاقد مولیبدن تا ۱۰۵۰ درجه بوده و در گریدهای دارای این عنصر دما ۱۱۰۰ درجه سلسیوس می‌باشد.
عملیات حرارتی فولادهای زنگ‌نزن > فولاد زنگ نزن دوپلکس > عملیات حرارتی پس از جوشکاری (Post Weld Heat Treatment)

از آنجایی که فولادهای دوپلکس به خوردگی بین دانه ای حساس نیستند، نیاز به عملیات حرارتی پس از جوشکاری نیست. با این حال در فرایندهای جوشکاری تک پاس، به خصوص بدون استفاده از فیلر، توازن بین آستنیت و فریت به هم خورده، و پیدا شدن درصد فریت ۹۰٪ و بالاتر در جوش معمول است. برای بازگردانی نسبت صحیح توصیه می‌شود «بازپخت محلول» انجام شود.
نمودارهای T-T-T (زمان-دما-دگرگونی) > نمودارهای زمان (Time)، دما (Temperature)، دگرگونی (Transformation)

این نمودار شرایط تعادل عناصر تشکیل دهنده در دماهای مختلف را نشان می‌دهد در حالی که اکثر روش‌های عملیات حرارتی به صورت نا متعادل انجام می‌شوند. اثر زمان بر روی ساختار و خواص نهایی فلز توسط نمودار زمان -دما -دگرگونی که به نمودار TTT موسوم است مشخص می‌شود. در واقع به وسیلهٔ این نمودار می‌توان پیشرفت دگرگونی در فلز را به سادگی بررسی نمود. (بیشترین کاربرد این نمودارها برای عملیات حرارتی فولادهاست)
عملیات حرارتی آلیاژهای غیرآهنی

همچنین ببینید: آلومینیوم و آلیاژهای آلومینیوم
عملیات حرارتی آلیاژهای غیرآهنی > عملیات حرارتی آلیاژهای آلومینیوم

در مورد آلیاژهای آلومینیوم، زمانیکه از کلمه «عملیات حرارتی» استفاده می‌شود، اغلب فرایندهایی منظور است که باعث افزایش استحکام و سختی آلیاژهای رسوب-سخت شونده و ریخته‌گری شده می‌گردد. به این آلیاژها معمولاً «عملیات حرارتی شونده» می‌گویند تا بتوان بین آن‌ها و آلیاژهایی که قابل عملیات حرارتی و افزایش استحکام نیستند تفاوت قائل شد. در این آلیاژها که معمولاً آلیاژهای «غیرقابل عملیات حرارتی» خوانده می‌شوند برای افزایش استحکام معمولاً از عملیات سرد استفاده می‌شود. از گرم کردن برای کاهش استحکام و افزایش چکش خواری (بازپخت) در مورد هر دو نوع آلیاژ استفاده می‌شود.
عملیات حرارتی آلیاژهای غیرآهنی > عملیات حرارتی آلیاژهای آلومینیوم > آلیاژهای آلومینیوم تجاری قابل عملیات حرارتی

آلیاژهای موجود در بازار که قابل افزایش استحکام و سختی از طریق عملیات حرارتی هستند شامل آلیاژهای Wrought سری 2XXX و 6XXX و 7XXX (به جز ۷۰۷۲) و آلیاژهای ریخته‌گری سری 2XX.۰ و 3XX.۰ و 7XX.۰ هستند. بعضی از این آلیاژها تنها دارای عنصر آلیاژی تقویت‌کننده استحکام مس یا مس و سیلیکون هستند. اما اکثر آلیاژهای «قابل عملیات حرارتی» دارای عنصر منیزیم به اضافه عناصری از قبیل مس، روی و سیلیکون هستند.
عملیات حرارتی آلیاژهای غیرآهنی > عملیات حرارتی آلیاژهای آلومینیوم > افزایش استحکام

عملیات حرارتی افزایش استحکام آلیاژهای آلومینیوم شامل سه بخش است:
عملیات حرارتی محلول: تجزیه فازهای قابل انحلال - برای عملیات پیرسخت کاری ابتدا باید یک محلول جامد ایجاد کرد. فرایندی که باعث تولید این محلول جامد می‌شود، عملیات حرارتی محلول نامیده می‌شود. هدف آن آوردن ماکزیمم مقدار عناصر آلیاژی حل شده قابل رسوب به داخل محلول جامد می‌باشد.
کوئنچ: شکل‌گیری محلول فوق اشباع - مهم‌ترین مرحله در عملیات حرارتی می‌باشد. هدف آن حفظ شکل محلول جامد شکل گرفته در دمای عملیات حرارتی می‌باشد که این کار با سرد کردن سریع آن انجام می‌شود.
افزایش سختی عمری: رسوب اتم‌های حل شده در دمای اتاق (افزایش عمر طبیعی)، یا در دماهای بالا (افزایش عمر مصنوعی یا عملیات پیرسخت کاری) - این عمل پس از مراحل عملیات حرارتی محلول و کوئنچ کردن انجام می‌شود. در بعضی آلیاژها سخت کاری عمری پس از گذشت چند روز در دمای اتاق - برای شکل گرفتن محصولات پایدار - اتفاق می‌افتد.
تنش‌های داخلی و روش‌های کاهش آن‌ها در عملیات حرارتی

در عملیات حرارتی معمولاً با تنش‌های حاصل از انبساط و انقباض به نام "تنش‌های حرارتی" (Thermal Stresses) و همچنین با تنش‌های حاصل از تغییر یا تبدیل فاز، به ویژه در تبدیل‌های غیر تعادلی استنیت در فولادها، به نام "تنش‌های تبدیلی" مواجه خواهیم بود. عموماً این تنش‌ها تنش‌های داخلی نامیده می‌شوند.
تنش‌های داخلی و روش‌های کاهش آن‌ها در عملیات حرارتی > تنش‌های داخلی

اندازه این تنش‌های داخلی به مقدار افت یا کاهش سریع دما در قطعه، شکل هندسی و ابعاد ان، سرعت سرد شدن و ضریب هدایتی حرارتی بستگی دارد.
تنش‌های داخلی می‌توانند به حدی برسند که حتی موجب تغییر شکل پلاستیکی و تاب برداشتن و ترک برداشتن و تخریب در حین عملیات حرارتی یا بعد از ان در حین کار شوند. در مواردی که تغییر دمایی بالا است و سریع از دماهای استنیتی به دماهای مارتنزیتی سرد شود توزیع این تنش‌ها، به ویژه در قطعات با ابعاد نسبتاً زیاد، در نقاط مختلف حجم قطعه غیر یکنواخت خواهد بود. این غیر یکنواختی با اختلاف شیب حرارتی در لایه خارجی و قسمت داخلی قطعه، نوع فازهای تشکیل شده و فاصله زمانی تبدیل فازها بین لایه خارجی و قسمت داخلی ارتباط دارد؛ بنابراین حالتهای مختلفی از لحاظ نوع تنش‌های داخلی می‌تواند وجود داشته باشد.
در مواردی که تنش‌های داخلی ایجاد شده در لایه خارجی از نوع کششی و تنش‌های داخلی از نوع فشاری باشد بعد از سرد شدن سریع ترک‌هایی در سطح به وجود می ایند یا یک نوع تغییر دیگر ممکن است که در حین تنش‌های کششی لایه خارجی به تنش‌های کششی اعمالی افزوده شده و استحکام کششی و حد تحمل کاهش یابد.
به منظور کاهش یا حذف تنش‌های داخلی و اثرات مضر ان به خاطر تشکیل‌های ترک‌های سطحی در قطعاتی که تحت عملیات حرارتی قرار می‌گیرند باید سرعت گرم و سرد کردن و زمان مورد نیاز برای سرد یا گرم کردن با توجه به نوع جنس، شکل هندسی و ابعاد قطعه و خواص مکانیکی مورد نظر کنترل شده و به نکات زیر توجه شود:
ابتدا قطعه پیش گرم شود و بعد با سرعت خیلی کم گرم کردن قطعه ادامه یابد.
در تبدیل مارتنزیتی که باید در مدت زمان کم افت دمای بالایی انجام داد می‌توان از دو روش زیر استفاده کرد:
تنش‌های داخلی و روش‌های کاهش آن‌ها در عملیات حرارتی > تنش‌های داخلی > روش اول: مارت‌پخت

در روش مارت‌پخت (Martempering) ابتدا قطعه فولادی را کاملاً آستنیتی کرده و بعد ان را سریع در ظرفی که حاوی روغن داغ یا نمک مذاب حدود۱۵۰–۳۰۰ درجه سلسیوس یا با دمایی کمی بالاتر از دمای شروع مارتنزیت است سرد می‌کنیم. بعد قطعه مورد نظر به مدت زمان معینی در یکی از این دو محیط با دمای ثابت نگه داشته می‌شود.
زمان نگهداری به ابعاد قطعه بستگی دارد و باید در حدی باشد که دمای تمامی قطعه به آن دما برسد.
سپس قبل از اینکه تبدیل استنیت به باینیت شروع شود قطعه با سرعت متوسطی تا دمای اتاق سرد می‌شود، به گونه‌ای که از ایجاد اختلاف زیاد دما در آن جلوگیری شود.
سرانجام این قطعه فولادی تحت عملیات حرارتی بازپخت قرار می‌گیرد. بدین ترتیب یک ساختار مارتنزیتی باز پخت شده به دست می‌آید. این فرایند عملیات حرارتی مارتمپرینگ یا سریع سرد کردن ناپیوسته نامیده می‌شود.
بازپخت در این روش به منظور افزایش چغرمگی صورت می‌گیرد.
تفاوت بین فولادهایی که مارتنزیتی شده و سپس عملیات حرارتی باز پخت معمول روی آن‌ها انجام گرفته سختی برابر فولادهایی است که تحت عملیات حرارتی مارت‌پخت قرار گرفته‌اند، اما مقاومت به ضربه فولادهای که مارت‌پخت شده‌اند حدوداً سه برابر بیشتر از فولادهای عادی است.
تنش‌های داخلی و روش‌های کاهش آن‌ها در عملیات حرارتی > روش دوم: آس‌پخت

آس‌پخت یا آستمپرینگ (Austempering) یک نوع عملیات حرارتی از نوع تبدیل هم دما یا ایزوترمال است که برای رسیدن به ساختار باینیتی در تعدادی از فولادهای کربنی ساده انجام می‌شود.
در این فرایند ابتدا فولاد استنیتی شده و سپس در حمام نمک مذاب با دمایی درست بالای دمای شروع تبدیل مارتنزیت سریع سرد شده و برای مدت زمان معینی در این دمای ثابت نگه داشته می‌شود. در بعضی موارد نیاز به دوباره گرم کردن می‌باشد چون ممکن است به حالت باینیت یا اسفریت تبدیل شده باشد و ساختار داخلی ان تفاوت‌هایی با هدف مورد نظر داشته باشد.
زمان مورد نیاز برای نگه داشتن در دمای ثابت که در بالا اشاره شد به نوع فولاد و ابعادان بستگی دارد و باید در حدی باشد که تبدیل استنیت به باینیت
به‌طور کامل انجام شود و سرانجام قطعه فولادی تا دمای اتاق سرد می‌شود.
از مزایای این فرایند در مقابل روش سریع سرد کردن و بازپخت، افزایش مقاومت ضربه‌ای تا دو برابر بیشتر از روش عادی و کاهش تنش‌های داخلی و احتمال ترک برداشتن و تاب برداری است.
این فرایند روش دومی را برای جایگزینی فرایند سریع سرد کردن و بازپخت ارائه می‌دهد. از مزایای این روش بهبود مقاومت ضربه‌ای و انعطاف‌پذیری بعضی از فولادها در مقایسه با فرایند سریع سرد کردن و بازپخت و دیگری کاهش تنش‌های داخلی و نتیجتاً تاب و ترک‌برداری است. از معایب این روش نیاز داشتن به حمام نمک مذاب و دیگری محدودیت این روش یرای تعدادی از فولادهای خاص است.
آلوتروپ‌های آهن، که تفاوت در ساختار شبکه‌ای را بین Alpha-Iron و Gamma-Iron را نشان می‌دهد. Alpha-Iron فضایی برای حرکت اتم‌های کربن ندارد درحالی‌که Gamma-Iron فضای کافی برای حرارت آزاد اتم‌های کربن دارد.
نمودار فازی سیستم آلیاژی آهن-کربن. تغییر فاز در دماهای مختلف (محور عمودی) برای درصدترکیب مختلف (محور افقی) اتفاق می‌افتد. خطوط نقطه چین یوتکتوید (A) و یوتکتیک (B) را نشان می‌دهد.
ریزساختار یک فولاد هیپویوتکتوید (۰٫۷ درصد کربن)، پرلیتی در کنار درصد کمی فریت.
رنگ‌های آبدهی فولاد
قطعات ریختگی فولاد پس از ۱۲ ساعت قرارگرفتن در دمای ۱۲۰۰ درجه سلسیوس
منحنی تنش-کرنش فولاد پس از عملیات حرارتی کوئنچینگ، بازپخت و برگشت دادن. (نمودار تقریبی است)
Time-temperature transformation (TTT) diagram. The red line shows the cooling curve for austempering.
چارو مازومدار

| چارو مازومدار | چارو مازومدار |
| --- | --- |
زادهٔ: ۱۲ مارس ۱۹۱۸ شیلیگوری
درگذشت: ۲۸ ژوئیهٔ ۱۹۷۲ (۵۴ سال) کلکته
ملیت: هند
محل تحصیل: دانشگاه بنگال شمالی کالج سیلیگوری
منصب: دبیرکل حزب کمونیست هند (مارکسیست -لنینیست)
دوره: ۱۹۶۹–۱۹۷۲
حزب سیاسی: حزب کمونیست هند (مارکسیست-لنینیست) حزب کمونیست هند حزب کمونیست هند
همسر: لیلا مازومدار سنگوپتا
چارو مازومدار (انگلیسی: Charu Majumdar؛ ۱۲ مارس ۱۹۱۸ – ۲۸ ژوئیهٔ ۱۹۷۲) یک کمونیسم انقلابی هندی است. او در سال ۱۹۱۸ در یک خانواده مالکی پیشرو به دنیا آمد و بعدها به نهضت ستیزه‌جویان پیوست.
زندگی‌نامه

او در سال ۱۹۱۸ در شیلیگوری متولد شد. پدرش یک مبارز آزادی بود. وی در سال ۱۹۳۸ از کشور خارج شد. در ۱۹۴۶ او به جنبش تباگا در منطقه جالپاگور پیوست. او در سال ۱۹۶۲ برای مدت کوتاهی زندانی شد. در درگیریهای نظامی شرکت داشت. این جنبش دیدگاه او را از یک مبارزه انقلابی شکل داد. وی سه سال را در زندان گذراند.
شهرستان بوزه‌تاو

| شهرستان بوزه‌تاو Boʻzatov tumani / بۉزه‌تاو تومنی Bozataw rayonı / بوزاتاۋ رایونىُ Бозатауский район | شهرستان بوزه‌تاو Boʻzatov tumani / بۉزه‌تاو تومنی Bozataw rayonı / بوزاتاۋ رایونىُ Бозатауский район |
| --- | --- |
ناحیه‌های ازبکستان: ناحیه‌های ازبکستان
شهرستان بوزه‌تاو: شهرستان بوزه‌تاو
شهرستان بوزه‌تاوموقعیت در ازبکستان: شهرستان بوزه‌تاوموقعیت در ازبکستان
مختصات: ۴۳°۰۱′شمالی ۵۹°۲۱′شرقی﻿ / ﻿۴۳٫۰۲°شمالی ۵۹٫۳۵°شرقی﻿ / 43.02; 59.35: مختصات: ۴۳°۰۱′شمالی ۵۹°۲۱′شرقی﻿ / ﻿۴۳٫۰۲°شمالی ۵۹٫۳۵°شرقی﻿ / 43.02; 59.35
کشور:  ازبکستان
ولایت‌های ازبکستان: جمهوری قره‌قالپاقستان
مرکز: بوزه‌تاو
تأسیس‌شده: ۲۰۱۹
مساحت: مساحت
 • کل: ۲٬۰۴۰ کیلومتر مربع (۷۹۰ مایل مربع)
جمعیت (2024): جمعیت (2024)
 • کل: ۲۱٬۹۰۰
 • تراکم: ۱۱/کیلومتر مربع (۲۸/مایل مربع)
منطقهٔ زمانی: یوتی‌سی +۵ (زمان ازبکستان)
شهرستان بوزه‌تاو (به ازبکی: Boʻzatov tumani، بۉزه‌تاو تومنی)(به قره‌قالپاقی: Bozataw rayonı، بوزاتاۋ رایونىُ) یک شهرستان در ازبکستان است که در جمهوری قره‌قالپاقستان واقع شده‌است. شهرستان بوزه‌تاو ۲٬۰۴۰ کیلومتر مربع مساحت و ۲۱٬۹۰۰ نفر جمعیت دارد.
لئون چولگوش

| لئون چولگوش | لئون چولگوش |
| --- | --- |
چولگوش در حدود ۱۹۰۰: چولگوش در حدود ۱۹۰۰
نام هنگام تولد: لئون فرانک چولگوش
زادهٔ: ۵ مه ۱۸۷۳ آلپنه، اهایو یا پوزن، میشیگان، ایالات متحده
درگذشت: ۲۹ اکتبر ۱۹۰۱ (سن ۲۸) اوبرن، نیویورک
پیشه: کارگر فولادسازی
وضعیت جزایی: اعدام با صندلی الکتریکی
والدین: مری نواک و پاول چولگوش
محکومیت(ها): ترور ویلیام مک‌کینلی
اتهام جنایی: قاتل درجه یک
مجازات: اعدام
 :  
لئون فرانک چولگوش (به لهستانی:  Czołgosz), (۱۸۷۳ – ۲۹ اکتبر ۱۹۰۱) کارگر سابق فولادسازی و آنارشیست آمریکایی بود که ویلیام مک‌کینلی، بیست و پنجمین رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا را ترور کرد.
اعدام

لئون چولگوش، قاتل ویلیام مک‌کینلی، در ۲۹ اکتبر ۱۹۰۱ در زندان آبورم، با صندلی الکتریکی اعدام و جسد وی، به داخل اسید سولفوریک انداخته شد.
برنجان

| برنجان | برنجان |
| --- | --- |
روستا: روستا
مختصات: ۳۴°۳۹′۵۴″ شمالی ۴۶°۵۴′۲۴″ شرقی﻿ / ﻿۳۴٫۶۶۵۰۰°شمالی ۴۶٫۹۰۶۶۷°شرقی﻿ / 34.66500; 46.90667: مختصات: ۳۴°۳۹′۵۴″ شمالی ۴۶°۵۴′۲۴″ شرقی﻿ / ﻿۳۴٫۶۶۵۰۰°شمالی ۴۶٫۹۰۶۶۷°شرقی﻿ / 34.66500; 46.90667
کشور: ایران
استان: کرمانشاه
شهرستان: کرمانشاه
بخش: بخش مرکزی
دهستان: میان‌دربند
جمعیت: ۱۶۸ نفر (سرشماری ۹۵)
برنجان، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه در استان کرمانشاه ایران است.
جمعیت

این روستا در دهستان میان‌دربند قرار دارد و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱۹۲ نفر (۴۲خانوار) بوده‌است.
جان مالکوویچ

| جان مالکوویچ | جان مالکوویچ |
| --- | --- |
در جشنواره لوکارنو سال ۲۰۰۵: در جشنواره لوکارنو سال ۲۰۰۵
نام هنگام تولد: جان گاوین مالکوویچ
زادهٔ: ۹ دسامبر ۱۹۵۳ ‏(۷۱ سال) کریستوفر، ایلینوی
ملیت: آمریکایی
پیشه: بازیگر
سال‌های فعالیت: ۱۹۷۶–اکنون
همسر: گلن هدلی (ا. ۱۹۸۲–۱۹۸۸)
شریک زندگی: Nicoletta Peyran (۱۹۸۹–اکنون)
فرزندان: ۲
جان گاوین مالکوویچ (به انگلیسی: John Gavin Malkovich) (زاده ۹ دسامبر ۱۹۵۳) بازیگر آمریکایی و نامزد دو جایزه اسکار است.
جان مالکوویچ از پدری کروات و مادری اسکاتلندی-آلمانی زاده شد. او در بیش از ۷۰ فیلم سینمایی و تلویزیونی نقش‌آفرینی کرده‌است و از جمله آثار مطرح او می‌توان به «تکرار بازی»، «هتل»، «سایه خون‌آشام» و «بئوولف» اشاره کرد. از جدیدترین حضورهای مالکوویچ در فیلم «پس از خواندن بسوزان» برادران کوئن بوده‌است.
مالکوویچ سال ۱۹۹۸ شرکت فیلمسازی مستر مود را با همکاری لیان هالفن و روس اسمیت بنیان نهاد و با نخستین محصول آن «دنیای ارواح» به کارگردانی تری زویگوف در بخش مسابقه جشنواره سال ۲۰۰۱ جشنواره فیلم کارلووی واری حضور داشت. از دیگر فیلم‌های این شرکت می‌توان به «لیبرتین»، «محرمانه مدرسه هنر» و فیلم برنده اسکار «جونو» اشاره کرد.
فیلم‌شناسی

۱۹۷۸: یک عروسی
۱۹۸۴: مکان‌هایی در قلب
۱۹۸۴: میدان‌های کشتار
۱۹۸۵: النی
۱۹۸۷: باغ وحش شیشه‌ای
۱۹۸۷: ساختن آقای مطلوب
۱۹۸۷: امپراتوری خورشید
۱۹۸۸: مایل‌ها دور از خانه
۱۹۸۸: روابط خطرناک
۱۹۹۰: آسمان سرپناه
۱۹۹۱: هدف از زیبایی
۱۹۹۱: منطق کویینز
۱۹۹۲: سایه‌ها و مه
۱۹۹۲: موش‌ها و آدم‌ها
۱۹۹۲: جنیفر ۸
۱۹۹۳: در خط آتش
۱۹۹۳: زنده
۱۹۹۵: صومعه
۱۹۹۵: فراسوی ابرها
۱۹۹۶: ماری رایلی
۱۹۹۶: پرتره یک بانو
۱۹۹۶: شیطان
۱۹۹۶: آبشارهای مالهالند
۱۹۹۷: هواپیمای محکومین
۱۹۹۸: مردی در نقاب آهنی
۱۹۹۸: راندرز
۱۹۹۹: جان مالکوویچ بودن
۱۹۹۹: پیام‌آور: داستان ژان دارک
۱۹۹۹: زمان دوباره به دست آمد
۲۰۰۰: سایه خون‌آشام
۲۰۰۰: مینی سریال بینوایان
۲۰۰۱: هتل
۲۰۰۱: ولگردها
۲۰۰۱: من دارم به خونه می‌روم
۲۰۰۱: ارواح وحشی
۲۰۰۲: رقصنده طبقه بالا
۲۰۰۲: بازی ریپلی
۲۰۰۲: ناپلئون
۲۰۰۳: جانی انگلیش
۲۰۰۳: یک تصویر ناطق
۲۰۰۳: اقتباس
۲۰۰۴: افسارگسیخته
۲۰۰۵: راهنمای مسافران مجانی کهکشان
۲۰۰۵: رنگ من کوبریک
۲۰۰۶: محرمانه مدرسه هنر
۲۰۰۶: اراگون
۲۰۰۶: کلیمت
۲۰۰۷: بئوولف
۲۰۰۸: باک هوارد بزرگ
۲۰۰۸: باغ‌های شب
۲۰۰۸: در ترانزیت
۲۰۰۸: بخوان و بسوزان
۲۰۰۸: رسوایی
۲۰۰۸: تاریخ جهش‌یافتگان
۲۰۰۸: بچه جایگزین
۲۰۰۹: و بعد …
۲۰۱۰: جونا هکس
۲۰۱۰: اسب مسابقه
۲۰۱۰: رد
۲۰۱۱: تبدیل‌شوندگان: نیمه تاریک ماه
۲۰۱۲: خطوط ولینگتون
۲۰۱۳: بدن‌های گرم
۲۰۱۳: کد مرگبار
۲۰۱۳: رد ۲
۲۰۱۴: سزار چاوز
۲۰۱۴: پنگوئن‌های ماداگاسکار
۲۰۱۴: تغییرات کازانووا
۲۰۱۴: کاتبنک
۲۰۱۵: ۱۰۰ سال
۲۰۱۶: زولندر ۲
۲۰۱۶: دیپ‌واتر هورایزن
۲۰۱۷: بازشده
۲۰۱۷: عروسی وایلد
۲۰۱۷: من تو را دوست دارم، بابا
۲۰۱۷: در مورد عشق. فقط برای بزرگسالان
۲۰۱۷: کله فشنگی
۲۰۱۸: سوپرکان
۲۰۱۸: ۲۲ مایل
۲۰۱۸: جعبه پرنده
۲۰۱۸: قتل‌های ای.بی.سی.
۲۰۱۹: فوق‌العاده شرور، به طرز وحشتناکی شیطانی و پست
۲۰۱۹: اره چرخی مخملی
۲۰۱۹: دره خدایان
۲۰۲۰: آرکانزاس
۲۰۲۰: ایوا
۲۰۲۰ : پاپ جدید (سریال)
۲۰۲۱: گروگان سرکش
۲۰۲۲-۲۰۲۱: نیروی فضایی
جوایز و افتخارات

کاندیدای بفتای بهترین بازیگر مکمل مرد برای فیلم در خط آتش
درفش شهباز

برای دیگر کاربردها، درفش (ابهام‌زدایی) را ببینید.
یک بازسازی تصویری از درفش شهباز. طرح این بازسازی برپایه کاشی یافت‌شده در تخت جمشید و رنگ آن برپایه موزائیک نبرد ایسوس است.
بازسازی دیگری برپایه رنگ‌بندی کاشی یافت‌شده در تخت جمشید
دِرَفشِ شَهباز یا درفش شهباز طلایی، که به درفش کوروش بزرگ نیز نامور است، درفش اصلی شاهنشاهی هخامنشی بود.
برپایه منابع، درفش اصلی هخامنشیان مزین به پرنده‌ای زرین به نام شهباز بوده است. ریچارد فرانسیس برتون، خاورشناس اهل بریتانیا، منبع الهام شهباز را گونه‌ای پرنده شکاری نامور به طرلان می‌دانست. برخی اما یک پرنده دیگر با نام عقاب شاهی را الگوی ساخت شهباز دانسته‌اند.
توصیف > منابع یونانی و رومی

گزنفون، مورخ یونانی، درفش پادشاهی اردشیر دوم هخامنشی در نبرد کوناکسا را اینگونه توصیف می‌کند:
درفش پادشاهی شاهین شهپر گشوده بود، از زر ساخته‌شده بود و بر نیزه‌ای برافراشته بود.
همین نویسنده در کوروش‌نامه، کتاب هفتم، بخش یکم، این درفش را به کوروش بزرگ منسوب دانسته و می‌نویسد:
درفش کوروش شاهینی بود زرین با بال‌های گشاده که بر نیزه بلندی برافراشته بود. درفش پادشاهان ایران هنوز هم بدین‌گونه است.
به گفته هرودوت، هر لشکر از ارتش هخامنشی، دارای درفش ویژه خود بود. یکی از این درفش‌ها، پلاکی مربع‌شکل است که نقش آن بر روی یک گلدان یونانی، نامور به «جام دوریس»، که امروزه در موزه لوور نگهداری می‌شود، به تصویر کشیده شده است. طرح مشابه از یک دیسک برنزی اورارتویی از آلتین‌تپه نیز شناخته شده است. تابلوهای مربع‌شکل مشابه بر روی میله‌هایی از شش نقش‌برجسته تخت جمشید هم شناسایی شده است.
نقاشی موزائیکی نبرد ایسوس، واقع در پمپئی، که در اصل یک تقلید رومی از یک نقش یونانی مشابه مربوط به تاریخ ۳۲۰ پیش از میلاد است، درفش پادشاهی ایرانیان را به نمایش می‌گذارد. این درفش به‌صورت یک پلاک مستطیلی، احتمالاً با بدنه بنفش، حاشیه سرخ و نقاطی به رنگ زرد تصویر شده است. از پرنده زرین مرکز درفش اثر چندانی باقی‌نیست. روی سر پرنده، زائده‌ای کاکل‌مانند باقی‌مانده، ازاین‌رو برخی آن را خروس تعبیر کرده‌اند. دیگران اما با توجه به تأثیرپذیر هنر مصر باستان بر هخامنشیان، این زائده را باقی‌مانده قرص خورشیدی می‌دانند که بالای سر پرنده قرارداشته و به‌همین جهت این پرنده را شاهین یا عقاب دانسته‌اند. هخامنشیان، شاهین را نشانه اقتدار و مظهر جلال خود می‌دانستند. آلیان، مورخ رومی نیز خاندان هخامنشی را پرورش‌یافته عقاب می‌دانست.
توصیف > منابع ایرانی

ابوریحان بیرونی درکتاب «التفهیم» می‌گوید:
عقاب زرین نشان پرچم ایران باستان بوده است، نقش شاهین بر درفش هخامنشی نشانه‌ای از پیروزی و نمادی از اهورامزدا در پرندگان می‌باشد.[نیازمند منبع بهتر]
ابراهیم پورداوود نیز در کتاب فرهنگ ایران باستان چنین آورده:
شاهین زرین علامت و نشانی بود روی درفش سپاه ایران، در سر لشکریان در روزگار هخامنشیان شاهین شهپر گشوده در سر نیزهٔ بلندی برافراشته به همه نمودار بود. پس از سپری شدن شاهنشاهی و دست یافتن اسکندر در پایان سدهٔ چهارم پیش از میلاد، اسکندر آن را نقش سکهٔ پادشاهی خود قرار داد.
توصیف > کاشی یافت‌شده در تخت جمشید

یک کاشی کوچک با ابعاد ۱۲ در ۵ سانتی‌متر در سال ۱۳۲۷ خورشیدی (۱۹۴۸ میلادی) در تخت جمشید کشف شد. این قطعه که بشماره ۲۴۳۶ در سال ۱۳۳۸ خورشیدی در دفتر بخش تاریخی موزه ایران باستان ثبت‌شده، دارای نقش شاهین است. رنگ کاشی، آبی مصری است و دورتادور آن را با مثلث‌های کوچک فرورفته زینت داده‌اند. در هرطرف از اضلاع، ۱۳ مثلث کوچک فرورفته قرار دارد و ۴ مثلث کوچک نیز در چهارگوشه آن موجود است. داخل مثلث‌ها به رنگ‌های سبز و سفید و سرخ است. نقش پرنده برپایه نقش حوروس، یکی از خدایان مصری تصویر شده است. باوجود تأثیر از هنر مصری، به‌نظرمی‌رسد که این نقش مفهومی ایرانی را می‌رساند؛ احتمالاً شهباز یا پرنده‌ای اوستایی به نام «مرغ وارغن» (varəγna) را نشان می‌دهد.
دو سوراخ موجود بر بالا و پایین این کاشی، می‌تواند نشان‌دهنده نوعی مدل پرچم بودن این اثر باشد.
ارتباط با درفش کاویانی

مقالهٔ اصلی: درفش کاویانی
به‌سبب رنگ‌بندی مشابه درفش ایرانی موجود در موزائیک نبرد ایسوس با درفش کاویانی، یعنی درفش رسمی شاهنشاهی ساسانی، برخی معتقدند که ممکن است درفش کاویانی در روزگار شاهنشاهی هخامنشی نیز دارای رسمیت بوده است. کهن‌ترین آثار منسوب به درفش کاویانی، نقش سکه‌های سیمینی از سده سوم پیش از میلاد است که توسط فرمانداران دست‌نشانده سلوکیان در پارس، موسوم به فرترکه ضرب شده‌اند.
کاشی هخامنشی یافت‌شده در تخت جمشید با نقش شهباز
ملا محمدعلی زنجانی

ملا محمدعلی زنجانی معروف به حجت از رهبران متقدّم آیین بیانی و رهبر شورش بابیان زنجان (که از ۱۲۶۶ تا ۱۲۶۸ هجری قمری به طول انجامیده بود. وی فرزند عبدالرحیم، بسال ۱۲۲۷ هجری قمری ولادت یافته‌است.
| 0 | 1 |
| --- | --- |
 بابیه  :  بابیه  
شخصیت‌های اصلی: شخصیت‌های اصلی
 سید علی‌محمد باب، یحیی صبح ازل  ملاحسین بشرویه، محمدعلی بارفروشی  طاهره قرةالعین، حروف حی:  سید علی‌محمد باب، یحیی صبح ازل  ملاحسین بشرویه، محمدعلی بارفروشی  طاهره قرةالعین، حروف حی
نوشته‌ها: نوشته‌ها
 کتاب بیان، قیوم الاسماء  کتاب جزآ، کتاب پنج شأن  کتاب الحیات، کتاب لعالی و مجالی:  کتاب بیان، قیوم الاسماء  کتاب جزآ، کتاب پنج شأن  کتاب الحیات، کتاب لعالی و مجالی
تاریخچه: تاریخچه
 شیخیه، احمد احسائی  تاریخچه دین بیانی، بابیان  بابی‌ستیزی، انشعاب بابی بهائی  یحیی («وحید») دارابی  هادی دولت‌آبادی، یحیی دولت‌آبادی  جمال‌الدین واعظ اصفهانی  احمد روحی، ابوالقاسم روحی  محمدجعفر کرمانی، محمود افضل‌الملک کرمانی  مهدی بحرالعلوم کرمانی، میرزا احمد مشرف کرمانی  ملک‌المتکلمین، جهانگیرخان صور اسرافیل  محمدمهدی شریف کاشانی، ملا علی بسطامی  ملا محمدعلی («حجت») زنجانی   حامدالملک شیرازی، میرزا محمود شیرازی  میرزا اسدالله خویی، باقر تبریزی  ملا رجبعلی قهیر، سید حسین یزدی  علی‌محمد فره‌وشی، مسیو نیکلا:  شیخیه، احمد احسائی  تاریخچه دین بیانی، بابیان  بابی‌ستیزی، انشعاب بابی بهائی  یحیی («وحید») دارابی  هادی دولت‌آبادی، یحیی دولت‌آبادی  جمال‌الدین واعظ اصفهانی  احمد روحی، ابوالقاسم روحی  محمدجعفر کرمانی، محمود افضل‌الملک کرمانی  مهدی بحرالعلوم کرمانی، میرزا احمد مشرف کرمانی  ملک‌المتکلمین، جهانگیرخان صور اسرافیل  محمدمهدی شریف کاشانی، ملا علی بسطامی  ملا محمدعلی («حجت») زنجانی   حامدالملک شیرازی، میرزا محمود شیرازی  میرزا اسدالله خویی، باقر تبریزی  ملا رجبعلی قهیر، سید حسین یزدی  علی‌محمد فره‌وشی، مسیو نیکلا
تقویم: تقویم
 تقویم بدیع:  تقویم بدیع
شاخه‌ها: شاخه‌ها
 ازلیان  بهائیت، نقد بابیه:  ازلیان  بهائیت، نقد بابیه